F L U 



- hous l'avons dît de la mine de plomb , mais fans ad- 

 dition. 



La mine d'antimoine fe calcine peu , fi on a foin de 

 . lui ajouter de la poudre de charbon , & n'a guère 

 de chaux que l'apparence. 



Dans la cémentation dU zinc avec le cuivre pour en 

 faire du laiton , on employé le pouffier de charbon* 

 ^qyeç plus bas le zinc comme fondant du cuivre. 



Le fourneau allemand fournit , par le contaâ: im- 

 médiat des charbons ardens , aux métaux qu'on y 

 fond 5 un phlogilîique continuel qui pénètre les po- 

 res ouverts des molécules métalliques , & les réduit. 

 Voyti Fonte en grand. 



On convertit le fer en acier , en lui donnant un 

 phlogillique furabondantpar la cémentation avec la 

 poudre de charbon , les ongles, les cornes, les poils, 

 • îa graiffe des animaux , & avec de l'huile. Les autres 

 .ingrédiens qu'on y ajoute, ne fervent que pour don- 

 ner du corps au cément. Voyc^ Acier. Ce n'eft pas 

 qu'il en devienne plus fufible , mais il fait exception 

 parmi les autres métaux & demi - métaux , excepté 

 l'arfenic dont la chaux efl fufible , &c. On fait encore 

 , de l'acier en plongeant Textrémité d'une barre de 

 fer dans la fonte en bain. La barre enlevé le phlo- 

 giflique à la fonte. 



La trempe en paquet , cette opération qui confifle 

 à réduire en acier les épées , les pièces des platines 

 des fufils , & autres petits uftenfiles d'acier , fe fait 

 avec un cément ou les Ouvriers font entrer la boue 

 des rues , l'ail, les oignons , l'urine , les excrémens , 

 le fuif , la graiffe , l'huile , la farine , les œufs , le 

 lait, le beurre, &c. Foyc^ Trempe en paquet. 



On fait aufîi de l'acier en mettant une barre de fer 

 dans un creufet fans addition , fermant le creufet & 

 l'expofant pendant un certain tems au feu. 



Ce qui précède prouve donc que fout corps in- 

 flammable , de quel règne & de quel individu des 

 trois règnes qu'il foit tiré, produit toujours les phé- 

 nomènes de la rédudion. Voyc!^ Calcination, 

 Chaux , Phlogistique 6* Réduction. Venons- 

 en aduellement aux fondans ou menflrues fecs. 



Le feu mérite la première place , comme étant le 

 fondant de tous les corps & l'infîrument fans lequel 

 ils feroient dans une inaftion parfaite, à l'exception 

 peut-être de l'air & du mercure. 



Si l'on met du cuivre fur du plomb bouillant , ce- 

 lui-là difparoît bien-tôt, pour ne plus former avec 

 le plomb qu'une feule & même maffe homogène en 

 apparence. 



Le plomb produit encore le même phénomène avec 

 l'or & l'argent , & les fond à un moindre degré de feu 

 que s'ils eufient étéfeuls. Foyev^ Essai, Affinage 

 & Raffinage de L'argent. 



Ce métal difTout encore le cuivre , l'or & l'argent 

 alliés enfemble. Foye^ (EuvRE 6- Liquation. 



L'étain eil aufîi difïbus par le plomb j,au degré de feu 

 néceffaire à tous les deux , & forme avec lui une maf- 

 fe homogène en apparence , plus fufible que l'un & 

 l'autre ne l'étoient avant. Foyc:^^ Soudure des Chau- 

 deronniers & des Ferblantiers, Mais pour que la com- 

 binaifon perfifte , il ne faut pas leur donner un plus 

 grand degré de feu. F oye^ calcination de l'étain par 

 k plomb. Potée. 



Le plomb & le fer réduits en fcories , fe dilTolvent 

 aifément , ce qu'ils ne pouvoient faire avec leur me- 

 tallicité , & forment un verre d'un roux opaque. 



Les demi-métaux fondent aifément avec le plomb , 

 mais ils lui enlèvent fa malléabilité , & lui donnent 

 une couleur noire , d'obfcure qu'elle étoit avant. Il 

 cft bon d'avertir ici qu'en nous fervant de l'expref- 

 iion générale de demi-métaux ^ nous ferons toûjours 

 exception du mercure & du cobolt. Ainfi nous les 

 fpécifierons quand il fera néceffaire. 



La li.tharge , ou le verre de plomb par lui-même , 



F L U 915 



étant mêlé par la trituration à des piefres vitrefci* 

 bles , les réduifent en verre à un feu beaucoup moinà 

 violent qu'il n'eût été néceffaire à tous les deux pouf 

 fubir cet état. Ce verre devient fi pénétrant par un@ 

 quantité confidérable de litharge , qu'il perce les creu* 

 fets, à moins qu'ils ne foient d'une compofition par* 

 ticuliere. ^oye^ Litharge , Verre de Saturné 

 & Creuset. 



Elle produit le même effet avec toutes les pieffêâ 

 calcaires ; avec cette différence , qu'elles en deman* 

 dent une plus grande quantité pour devenir auffi flui» 

 des. 



Elle diffout les apyres même les plus réfraâaires ; 

 pourvu toutefois qu'on ait la précaution de bien mê* 

 1er par la trituration, & de donner un léger degré de 

 feu long-tems continué. 



Le cuivre entre aifément en fonte à l'aide de îa li^ 

 tharge ; mais elle en confume une très grande pàr- 

 tie , &1 e change avec elle en un verre très - péné* 

 trant. 



Elle réduit l'étain & fa chaux en un verre blanc dd 

 lait brillant & opaque, avec une légère teinte dejau* 

 ne. ^oje^ Émail. 



L'or & l'argent en font aufH difTous , mais fans 

 perte , parce qu'elle n'a pas les propriétés d'enlevef 

 leur phlogiflique. Foye^ EssAi, AFFINAGE 6- Raf- 

 finage de l'argent. 



L'étain diffout aifément l'or, l'argent & le ctiivre ; 

 mais il les rend très-fragiles , s'ils n'en contiennent 

 qu'une petite quantité, ^oy^^ Bronze. Il diffout aufîi 

 le fer , & il fert même à le fonder. 



Les demi-metaux fe fondent aifément avec ce mé- 

 tal ; mais il leur donne de la fragilité, s'il efl en petitè 

 quantité avec eux. 



Le cuivre diffout l'or & l'argent. ^oye^MôN* 



NOIE. 



L'or & l'argent fe diffolvent l'un l'autre. Foye^ 

 Inquart, Départ, Monnoie, &c. 



Ils fe mêlent intimement aufli avec le fer ; & mê* 

 me l'or fert à fonder le fer & l'acier, pourvu toute- 

 fois qu'il foit bien pur. 



L'arfenic mêlé par une trituration exaâe aux dif- 

 férentes terres &l pierres vitrefcibles , calcaires &C 

 apyres , les difpofe ordinairement à une prompte fii* 

 fion. 



Fondu avec le cuivre , il lui donne une fufiôn ai- 

 fée & affez prompte ; & il le réduit en un métal d'au* 

 tant plus aigre , qu'il eft en plus grande quantité. 



Avec l'étain, il en fait une maffe blanche , claire, 

 par écailles, & qui imite prefque le zinc à l'infpec- 

 tion : mais il fe forme une grande quantité de chaux 

 d'étain , mêlée d'arfenic , qui lui adhère* 



Le plomb mêlé à l'arfenic & expofé à un feu douîê 

 auquel il ne bout ni ne fume tout feul , éprouve ces 

 deux états , & efl volatilifé , s'élevant fous la forme 

 d'une fumée très-épaiffe , Sclaiffant après lui un ver- 

 re jaune très-fufible. Il reffe auffi du plomb qui efl fra- 

 gile & obfcur. 



L'arfenic pénètre aufîî l'argent, & en fait un cora- 

 pofé d'un beau rouge vif, fi on y ajofite une petite 

 quantité de foufre. 



Il pénètre l'or aufîi , & le rend terne & fragile : 

 & fi l'on expofe alors ce mélange fubitement à un 

 grand feu , l'or s'y dîfîipe en partie. 



Mêlé au verre de plomb , il lui donne plus de pé- 

 nétration & d'aftivité. Il fond aufîi lefpath. 



Il fait un verre avec l'alkali fixe & les caillouXi 



Ce demi-metal efl enfin réfous à fon tour par dif- 

 férens métaux , fur lefquels il produit mutuellement 

 la même aftion. 



Le régule d'antimoine donne un verre qui agit 

 beaucoup plus puiffamment fur les corps que la li- 

 tharge ; car il a la propriété d'atténuer les pierres de 

 toutes les efpeces, de les diffoudre^ & de les changer 

 même en icônes. 



